( 63. ) 



!) On remplit un creuset de terre (creuset de Hesse) à moitié de couches 

 alternantes de fluorure et de sodium en plaques minces de i à a millimètres, 

 en prenant pour a'parties en poids de fluorure i partie de sodium; on 

 tasse le mélange soigneusement par un pilon afin de laisser le moins possible 

 d'interstices, on le couvre d'une couche de chlorure de sodium anhydre 

 d'à peu près la moitié en hauteur du mélange, et enfin on couvre le tout 

 d'une couche de fluorure de calcium (spath fluor) en morceaux de la 

 grosseur d'un pois. Cette dernière substance sert à empêcher le mélange 

 d'être projeté hors du creuset par l'effet toujours un peu violent de la 

 l'éaction. 



j) Le creuset aiusi chargé et muni de sou couvercle est placé dans un 

 fourneau communiquant à un soufflet de forge ou un ventilateur. On com- 

 mence par chauflér doucement. Longtemps avant l'incandescence du creuset 

 la réduction a lieu. Elle est indiquée par un sifflement dans l'intérieur de la 

 masse et une flamme jaune s'élevantdu creuset. Ce point passé, on active le 

 feu et on le porte au rouge blanc. Un quart d'heure en tout suffira. On laisse 

 refroidir l'appareil en bouchant toutes les ouvertures du fourneau. Poiu 

 retirer le produit, on casse le creuset et on trouve le métal réduit en forme 

 d'un seul culot au fond. On n'obtient pas, il est vrai, la quantité de métal 

 indiquée par la théorie. L'analyse du fluorure a donné pour sa composition 

 la formule MnFI, d'après cela (je prends les chiffres de Regnault ), loo par- 

 ties de sodium devraient décomposer 2o3,5 parties de fluorure pour former 

 i83,5 parties de fluorure de sodium et fournir 120 parties de manganèse. 

 On doit se contenter d'un peu plus de la moitié. Il arrive quelquefois que 

 le métal ne se trouve pas parfaitement fondu. Dans ce cas on le concasse 

 dans un mortier d'acier en petits fragments et on le soumet à une seconde 

 fusion en le couvrant de chlorure de sodium ou de potassium mêlé de -^ de 

 nitre. C'est par le même procédé qu'on réunit plusieurs petites masses en 

 une seule. L'expérience a appris qu'il ne faut pas se servir de borax comme 

 fondant, le métal en étant altéré très-sensiblement. 



a Le manganèse ainsi préparé possède des propriétés essentiellement dif- 

 férentes de celles qu'on attribue communément à ce métal. Sa couleur est 

 celle de certaines fontes de fer ; il est cassant et ne résiste aucunement à l'ac- 

 tion du marteau ou d'autres forces mécaniques ; il est fort dur, non atta- 

 quable à une lime d'acier, rayant au contraire l'acier le mieux trempé. 11 est 

 susceptible du poli le plus parfait. Il ne s'altère point à l'air même humide 

 à la température ordinaire. J'ai conservé des échantillons polis pendant 

 deux mois dans l'atmosphère du laboratoire chargée parfois d'humidité et 



